Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten der spezifischen Wärme etc. 29 

 Versuchsreihe für die spezifische Wärme des Rb. zwischen 20—35° C. 



Ziv Sk 



t 



T T-t 



c-m \ M 



C 



vn 



1,059 



1,1896 



19,98 

 19,95 

 19,85 

 19,83 

 19,88 

 19,89 



17,73 

 17,71 

 17,60 

 17,54 

 17,63 

 17,61 



34,38 

 34,41 

 34,38 

 34,38 

 34,38 

 34,38 



2,25 

 2,24 

 2,25 

 2,29 

 2,25 

 2,28 



2,09 7o 

 2,04 , 

 2,42 „ 

 2.00 , 

 2,04 , 

 2,36 , 



9,62 7o 



9.80 , 



7,77 , 

 8,34 „ 



9.81 , 



11,943 

 11,993 

 11,957 

 11,729 

 11,963 

 11,793 



10,480 



0,07993 

 0,07945 

 0,07881 

 0,07854 

 0.07928 

 0,07942 



0,07923 



Für die Revision des Schmelzpunktes wäre es das Einfachste ge- 

 wesen, an einem auf Temperatur geaichten Galvanometer mittelstThermo- 

 element die Temperatur zu bestimmen, bei welcher unter kontinuier- 

 licher Wärmezuführung keine Temperatursteigerung der IVIetallmasse 

 hervorgerufen wird, ehe diese nicht völlig flüssig geworden ist. Doch 

 hätte ich dabei riskiert, dass das Glasgefäss infolge des Erhitzens von 

 unten bei der starken Volumenvergrösserung beim Schmelzpunkt zer- 

 brochen und ein Teil des Rb. verloren gegangen wäre. Ich ging 

 deshalb auf folgende Weise vor: Ich brachte das schon in flüssigem 

 Zustand befindliche Rb. in ein zweites weiteres Glasrohr und hielt 

 dann die Temperatur eine Stunde auf 38,5° konstant, wobei ich mich 

 an den offen stehenden glänzenden Rissen, die die Aussenfläche des 

 Rb. überzogen und durch teilweises Einstecken des Thermometers in 

 die Metallmasse von dem flüssigen Zustand derselben überzeugte. 

 Sodann hielt ich die Temperatur eine Stunde auf 38,4° C. konstant 

 und fand, dass bei dieser Temperatur das Metall äusserst weich, nicht 

 aber flüssig war. Die genannten Temperaturen sind an einem in 



